（別紙１）

認証かごしま材の認証対象品目
Ⅰ針葉樹構造用製材：甲種構造材
Ⅱ針葉樹構造用製材：乙種構造材
Ⅲ 構造用集成材
Ⅳ 針葉樹造作材：壁板類
Ⅴ 針葉樹下地材
Ⅵ フローリング：単層フローリング~1~

（別紙２）
認 証 か ご し ま 材 の 基 準
認証かごしま材とは
県内で育成，加工された丸太，製材品の中から，用途ごとに品質，寸法，乾燥等が日本農林規格（2 級以上）を満足した材を「認証かごしま材」という。
１ 乾燥について（１）構造材
基本的には日本農林規格に準じるが，乙種構造材(柱等),甲種構造材(梁，桁等),とも仕上げ材・未仕上げ材の２０％以下とする。
区分
含 水 率
仕上げ材
未仕上げ材

１５％
２０％
１５％
２０％

ＳＤ１５
ＳＤ２０Ｄ１５Ｄ２０（注）仕上げ材（ＳＤ）：乾燥処理を施した後，材面調整を行い寸法仕上げしたものをいう。以下同じ。
未仕上げ材（Ｄ）：乾燥処理を施した後，材面調整を行っていないもの。
（２）造作材(壁板類)
日本農林規格に準ずることとし，下表に示す数値以下とする。
区
仕上げ材

分ＳＤ１５ＳＤ１８

含 水 率
１５％
１８％

（３）下地材
日本農林規格に準ずることとし，下表に示す数値以下とする。
区
仕上げ材
未仕上げ材

分ＳＤ１５ＳＤ２０Ｄ１５Ｄ２０

含 水 率
１５％
２０％
１５％
２０％

（４）フローリング（単層フローリング）
下表に示す数値とする。
材 料
針葉樹及び広葉樹

含水率
１１％

許容範囲
±３％

２ 寸法について（１）構造材
区 分
仕上げ材 ＳＤ１５（単位：ｍｍ）
木口の短辺及び長辺７５未満

表示寸法と測定寸法との差+１．５－０．５~2~

ＳＤ２０Ｄ１５・
未仕上げ材 Ｄ２０材

７５以上
７５未満
７５以上
７５未満
７５以上
１０５未満
１０５以上
長+２．０+１．５+２．０+１．５－０．５－０－０－０+２．０+５．０+制限なし－０－０－０（２）造作材(壁板類)（単位：ｍｍ）

木口の短辺及び長辺７５未満
７５以上
７５未満
ＳＤ１８ ７５以上
材
長区 分
仕上げ材
ＳＤ１５

表示寸法と測定寸法との差+１．０－０．５+１．５－０．５－０+１．０－０+１．５+制限なし－０（３）下地材（単位：ｍｍ）

木口の短辺及び長辺
７５未満
７５以上
７５未満
ＳＤ２０
７５以上
７５未満
７５以上
Ｄ１５・ １０５未満
未仕上げ材 Ｄ２０
１０５以上
材
長区 分
仕上げ材
ＳＤ１５

表示寸法と測定寸法との差+１．０－０．５+１．５－０．５+１．０－０+１．５－０+２．０－０+３．０+３．０+制限なし－０－０－０（４）フローリング（単層フローリング）
ア 表示された寸法と測定した寸法の差が，次の表の数値以下であること。
（単位：ｍｍ）
品目
フローリングボード
厚さ １．不陸緩和材を貼付したもの ±０．５
２．上記以外のもの±０．３
幅 ±０．５
長さ +制限なし、－０イ 厚さが，次の表の数値以上であること。

区分
厚さ（単位：ｍｍ）

フローリングボード
直張の用に供するもの
根太張の用に供するもの
６
１２~3~

３ 材面品質について（１）甲種構造材Ⅰ区分

認証かごしま材
ＪＡＳ１級
ＪＡＳ２級

節（材面における欠け，きず及び 径比が２０％以下であるこ 径比が４０％以下である穴を含む。以下同じ）と。
こと。
集中節の径比にあたっては，上記基準の１．５倍以下とする。
丸身（りょう線上に在する欠け,及びきずを含む。以下同じ）

１０％以下であること。

貫 通 割 れ木 口

長辺寸法以下であること。

材 面目 ま わ り
繊維走行の傾斜比
平均年輪幅ないこと。
短辺寸法の１／２以下であること。
1:12 以下であること
6mm 以下であること同左。
1:8 以下であること
8mm 以下であること

腐ないこと。

(１)程度の軽い腐れ１０％以下

朽２０％以下であること。
長辺の寸法の 1.5 倍以下であること。
材長の１／６以下であること。

(２)程度の重い腐れないこと
曲り
狂い及びその他の欠点

仕上げ材(０．１％以下)
軽微なこと

仕上げ材(０．２％以下)
顕著でないこと（２）甲種構造材Ⅱ区

分節(集中節を除く)

集中節

狭 い 材 面広い材
面広い材
面材 縁 部
中 央 部

認 証 か ご し ま 材
ＪＡＳ１級
ＪＡＳ２級
径比が２０％以下であ径比が４０％以下であること。
ること。
径比が１５％以下であ径比が２５％以下であること。
ること。
径比が３０％以下であ径比が４０％以下であること。
ること。

狭 い 材 面径比が３０％以下であること。

径比が６０％以下であること。

材 縁 部径比が２０％以下であること。

径比が４０％以下であること。

中 央 部径比が４５％以下であること。

径比が６０％以下であること。

~4~

丸

身

１０％以下であること。

貫 通 割 れ木口 長辺寸法以下であること。

長辺の寸法の１．５倍以下であること。

材面 ないこと。

材長の 1/6 以下であること。

短辺寸法の１／２以下で同左。
あること。
1:12 以下であること
1:8 以下であること
6mm 以下であること
8mm 以下であること(１)程度の軽い腐れないこと。
１０％以下(２)程度の重い腐れないこと
仕上げ材(０．１％以 仕上げ材(０．２％以下)下)目 ま わ り繊維走行の傾斜比平 均 年 輪 幅腐

朽

曲２０％以下であること。

り

狂い及びその他の欠点軽微なこと。

顕著でないこと。

（３）乙種構造材

区
節（集中節を除く）
集

中丸

認 証 か ご し ま 材
ＪＡＳ１級
ＪＡＳ２級
径比が３０％以下であ 径比が４０％以下であること。
ること。
径比が４５％以下であ 径比が６０％以下であること。
ること。
１０％以下であるこ２０％以下であること。と。

分節
身木

口

長辺寸法以下であること。

長辺の寸法の１．５倍以下であること。

材面ないこと。

材長の１／６以下であること。

貫 通 割 れ目 ま わ り短辺寸法の１／２以下であること。

繊維走行の傾斜比平 均 年 輪 幅

1:12 以下であること
6mm 以下であること

腐ないこと。

朽~5~同左。
1:8 以下であること
8mm 以下であること(１)程度の軽い腐れ
１０％以下(２)程度の重い腐れないこと曲り

仕上げ材(０．１％以下) 仕上げ材(０．５％以下)

狂い及びその他の欠点軽微なこと。

顕著でないこと。

（４）造作材(壁板類)
認 証 か ご し ま 材
無 節

区分
材長２m 未満節
材長 2ｍ以上
木口長辺２１０未満ないこと。

材面の色色について基準はなし。
ないこと。
ないこと。
ないこと。
ないこと。

丸身
腐朽，虫穴，随心貫通割れ

長径２０mm 以下(生き節以外１０mm)
５個以内
長径２０mm 以下(生き節以１０mm)
６個以内
長径２０mm 以下(生き節以外１０mm)
８個以内

材長 2ｍ以上
木口長辺２１０mm 以上

割れ

小節

木口

木口の長辺の寸法以下

木口の長辺の寸法以下材面ないこと。

ないこと。

材長の５％以下

材長の１０％以下

材面の短小割れ(割れの長さの合計)

木口の短辺・長辺が７５mm 以下のもの、または木 0.5%以下
曲り
1.0%以下口の短辺３０mm 以下で長辺７５mm を超えるもの
上記以外のもの
０．２％以下０．４％以下そり(幅ぞりを含む)、ねじれ
極めて軽微であること。 顕著でないこと。
欠け、きず、穴、入り皮、軽微であること。
ないこと。
やにつぼ
極めて軽微であること。 顕著でないこと。
変色、あて、かび、その他の欠点（※）この基準の判定は、良面とする。

~6~

（５）下地材
認 証 か ご し ま 材

区分
節（材面における欠け，きず及び穴を含む。）
丸身（りょう線上に存する欠け、きず及び穴を含む。)
貫通割れ
木口
材

面

木口の長辺が 75 ㎜
以下，又は木口の短辺が 30 ㎜以下のもの曲 り
上記以外の寸法のものそり（幅ぞりを含む。）又はねじれ

１ 級

２ 級

径比が３０％以下であること。

径比が６０％以下であること。

３０％以下であること。 ５０％以下であること。
木口の長辺の１．５倍木口の長辺の２．０倍以下であること。
以下であること。
材長の１／６以下であ材長の１／３以下であること。
ること。

１．０%以下であること。
０．５%以下であること。

１．０%以下であること。

軽微であること。

顕著でないこと。

１．５%以下であること。

腐朽，変色，入り皮，やにつぼ，かび，あて，その他の欠点軽微であること。
顕著でないこと。
（注）この基準の判定は，不良面（欠点の程度の大きい材面をいう。）について行う。

（６）フローリング（単層フローリング）
ア 表面の品質区
節分

認 証 か ご し ま 材
フローリングボード
１ 広葉樹を材料としたものにあっては，長径が 14 ㎜（他の材面に貫通した抜け節，腐れ節，又は抜けやすい節にあっては５㎜，その他の抜け節，腐れ節又は抜けやすい節にあっては７㎜）以下であり，材長 0.5ｍ又は 0.5ｍ未満の端数につき，２個以下であること。ただし，長径が３㎜以下の生き節の数は算入しない。
２ 針葉樹を材料としたもので根太張用と表示しようとするものにあっては，長径が 40 ㎜（抜けるおそれのない死節にあっては 20 ㎜
抜け節，腐れ節又は抜けやすい節であって透き間がなく，脱落又は陥没のおそれがないように補修したものについては 25 ㎜）以下であり，材長２ｍ又は２ｍ未満の端数につき６個以下であること。ただし，長径が３㎜以下の生き節の数は算入しない。
３ 針葉樹を材料としたもので直張用と表示しようとするものにあっては，長径が 40 ㎜（抜け節，腐れ節又は抜けやすい節であって透き間がなく，脱落又は陥没のおそれがないように補修したものについては 30 ㎜）以下であること。

~7~

入り皮，やに入り皮，やにつぼ及びやにすじの幅が，３㎜を超えるものにあってつぼ及びやにすじは，長さ 30 ㎜以下，３㎜以下のものにあっては長さ 60 ㎜以下であること。

腐れ及びぜい心変
色ないこと。

丸ないこと。

割虫
木目の不整
逆目ぼれ

削り残し

身

樹種固有の色沢に大きな変化がなく，みにくくない程度のもの又は色沢の変化が局部的で，美観を損なわない程度のものであること。

１ 表面に塗装仕上げを施していないものの干割れ（サンダー等で容易に除去できる程度の割れをいう。以下同じ。）にあっては目立たないものであること。
れ ２ その他のものにあっては，ないこと。
穴 長径が２㎜以下であり，材長 0.5ｍ又は 0.5ｍ未満の端数につき１個以下であること。
なわ目，目切れ及び繊維の交錯の程度が軽いこと。
１ 表面に塗装仕上げを施したものにあっては，ないこと。
２ その他のものにあっては，ほれなどの程度が深くないもので，サンダー等で容易に除去できる程度のものであること。
ないこと。

加工仕上げ及び塗装仕上げ

１

表面に塗装仕上げを施したものにあっては，平滑，かつ，均一に仕上げられた状態であること。
２ その他のものにあっては，かんな焼け，かんなまくら，刃こぼれ跡等が目立たないこと。

縦継ぎ部の透き間及び数（縦継ぎしたものに限る。）

透き間が 0.3 ㎜以下であり，材長 0.3ｍ又は 0.3ｍ未満の端数につき１個以下であること。

その他の欠点軽微であること。

（注）品質に影響しない意匠等を目的とした製品（浮造り等）については，この限りでない。

イ 裏面の品質区
分
節
きず及び穴入り皮，やにつぼ及びやにすじ
腐れ及びぜい心認 証 か ご し ま 材
利用上支障のないこと。
利用上支障のないこと。
利用上支障のないこと。

軽微であること。

~8~

丸

身軽微であること。

割れ顕著でないこと。

樹脂

利用上支障のないこと。

加工仕上げ利用上支障のないこと。

その他の欠点利用上支障のないこと。

４ ホルムアルデヒド放散量（１）造作材（壁板類）及びフローリング（単層フローリング）
ホルムアルデヒド放散量試験の結果，性能区分に応じた放散量の平均値が０．３㎎／Ｌ以下，及び最大値が０．４㎎／Ｌ以下であること。ただし，ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料等を使用していないことを登録認定機関又は登録外国認定機関が認めた場合にあっては，この限りでない。

~9~